( I22!i ) 



» On retrouve dans le creuset, après refroidissement, une masse de zir- 

 cone fondue, présentant une cassure cristalline. Enfin, à l'intérieur du 

 four, dans les parties moins chaudes, on rencontre parfois des cristaux 

 caractéristiques de zircone; ils affectent la forme de dendrites transpa- 

 rentes, à éclat vitreux, rayant le verre et inattaquables par l'acide sulfu- 

 rique. 



» Cette zircone en fusion est réduite facilement par le charbon. Si l'on 

 place une notable quantité de zircone dans un creuset de charbon, on re- 

 trouve en dessous de ce qui reste de zircone fondue un culot métallique 

 de zirconium ne contenant ni carbone ni azote, mais renfermant des quan- 

 tités variables de zircone. 



» Au contraire, en mélangeant la zircone avec un excès de charbon, on 

 obtient un corps d'aspect métallique, à cassure brillante, ne renfermant pas 

 d'azote et qui, à l'analyse, nous a donné les chiffres suivants : 



1. 2. 3. 



Carbone 4>22 4.6o 5,io 



» Lorsque le carbure de zirconium est plus riche en carbone, il se dé- 

 lite à l'air assez rapidement. 



» Il suffit de fondre à nouveau ce carbure en présence d'un excès de 

 zircone liquide pour l'affiner et obtenir le zirconium métallique. C'est un 

 corps très dur rayant avec facilité le verre et le rubis. Sa densité a été 

 trouvée égale à 4.25. Elle est donc très voisine de celle du zirconium de 

 M. Troost, qui avait indiqué, comme densité de ce corps simple, 4>ï5. 

 Les propriétés de ce métal ont été, du reste, très bien étudiées par notre 

 confrère, et nous n'avons rien à ajouter à l'important Mémoire qu'il a 

 publié sur ce sujet ('). 



» Silice. — Les fragments de cristal de roche, placés dans un creuset 

 de charbon, ont été soumis à l'action de l'arc électrique produit par un 

 courant de 35o ampères et 70 volts. En quelques instants, la silice entre 

 en fusion et, après sept ou huit minutes, l'ébullition commence. 



» On voit alors sortir du four, par les ouvertures qui donnent passage 

 aux électrodes, une fumée de couleur bleutée, plus légère que celle pro- 

 duite par la zircone. Tant que l'expérience se continue, ces vapeurs se 

 dégagent en abondance. On peut les condenser en plaçant à quelque 

 distance des orifices du four un cristallisoir retourné. L'intérieur de ce 



(') Troost, Recherches sur le zirconium {Comptes rendus, t. LXI, p. 109; i865). 

 G. R., 1893, I" Semestre. (T. CXVI, N» 22.) 1^9 



